fcur du caractère, fur deux pouces environ de large, 

 contenant fur fon plan horilontal au moins quarante 

 pièces de morceaux diftinâs. Les deux portions pref- 

 que femblables dans lefquelles ii fe divife s'appel- 

 lent , l'une pièce de dejfus , l'autre pièce de dejfous : 

 c'eft celle qui porte l'archet qu'on appelle pièce de 

 dejfous. 



La première opération qu'on ait à faire quand on 

 a conftruit & dilpole le moule , eft de préparer la 

 matière dont les caractères doivent être fondus. Pour 

 cet effet , prenez du plomb & du régule d'antimoi- 

 ne , fondez-les Séparément ; mêlez-les enfuite , met- 

 tant quatre cinquièmes de plomb & un cinquième de 

 régule; & ce mélange vous donnera un compofé pro- 

 pre pour la fonte des caractères. 



Ou , prenez de l'antimoine crud , prenez égale 

 quantité de potin ; mettez le tout eniémble avec du 

 plomb fondu , & vous aurez une autre composition. 



La précédente eft préférable à celle-ci , qu'il fem- 

 ble qu'on a abandonnée en France depuis une ving- 

 taine d'années , parce qu'on a trouvé que le potin & 

 l'antimoine faifoient beaucoup de fcoiïes , rendoient 

 la matière pâteufe , & exigeoient beaucoup plus de 

 feu. 



Au refte nous pouvons affûrer en général que la 

 matière dont on fond les caractères d' 'Imprimerie eft un 

 mélange de plomb & de régule d'antimoine , où le 

 dernier de ces ingrédiens corrige la molleffe de 

 l'autre. 



Cette fonte fe fait dans un fourneau , tel que ce- 

 lui qui occupe le milieu de la vignette , Planche I. de 

 Fonder, il eft divifé en deux parties , l'une & l'autre 

 de brique. Celle qui répond à la fig. 4.. eft un four- 

 neau fur lequel on a établi une chaudière de fonte , 

 dans laquelle le plomb eft en fufion : cette chau- 

 dière eft chauffée avec du bois , comme on voit ; la 

 fumée s'échappe par une ouverture qu'on peut difti li- 

 guer fur le fond, & fuit la cheminée qui eft commu- 

 ne aux deux fourneaux. 



Le fécond fourneau qui correfpond à la figure 3. 

 même vignette , eft un fourneau proprement dit : 

 à fa partie fupérieure eft l'ouverture du fourneau ; 

 l'inférieure eft un cendrier ; elles font féparées par 

 une grille horilbntale : cette grille foûîient un creu- 

 fet qui contient le régule d'antimoine , & les char- 

 bons allumés qui fervent à le mettre en fufion. Le feu 

 eft excité par le courant d'air qui fe porte à la grille. 

 On recommande aux ouvriers occupés à ce fourneau 

 de l'opération qu'ils y ont à faire , de fe garantir 

 avec foin de la vapeur du régule , qu'on regarde 

 comme un poifon dangereux : mais c'eftun préjugé ; 

 l'ufage du régule n'expofe les Fondeurs à aucune ma- 

 ladie qui leur foit particulière ; fa vapeur n'eft fu- 

 nefte tout au plus que pour les chats : les premières 

 fois qu'ils y font expofés , ils font attaqués de verti- 

 ges d'une nature fi Singulière , qu'après s'être tour- 

 mentés pendant quelque tems dans la chambre où ils 

 font forcés de la reipirer , ils s'élancent par les fenê- 

 tres : j'en ai vu deux fois l'expérience dans un même 

 jour. Mais quand ils en réchapent , & qu'ils ne pé- 

 riffent pas dans les premiers accès , ils n'ont plus rien 

 à redouter des féconds ; ils fe font à la vapeur qui 

 les avoit d'abord fi violemment agités , & vivent 

 fort bien dans les fonderies. 



Le régule fondu dans le creufet eft verfé en quan- 

 tité fuffifante dans la chaudière qui contient le plomb : 

 l'ouvrier 4. prend le mélange avec une cuilliere , & 

 le verfe dans les moules ou iingotieres qui font à fes 

 piés : on voit aufli fur le plancher des tenailles pour 

 le creufet , fon couvercle , une cuilliere , & d'autres 

 outils au fer vice de la fonderie. 



Le rapport entre le plomb & l'antimoine n'eft pas 

 îe même pour toute forte de caractères : la propriété 

 de l'antimoine étant de donner du corps au -plomb , 



CAR 65s 



on eii mêle plus ou moins > félon que les caractères 

 qu'on a à fondre font plus ou moins gros ; les petits 

 caractères n'étant pas auffî. propres à rentier à l'action 

 de la prefte que les gros , on les fond de la matière 

 que les ouvriers appellent matière forte , 6c ceux-ci de 

 celle qu'ils appellent matière foible. La matière forte 

 deftinée pour les petits caractères , eft un mélange de 

 régule & de plomb , où le premier de ces ingrédiens 

 eft en quantité beaucoup plus conlidérable , relati- 

 vement à celle du plomb , que dans la matière foible-. 



Quand la matière ou compolition eft ainfi prépa- 

 rée & mife en lingots , elle parle dans les fourneaux 

 des Fondeurs. Voye^ces fourneaux dans la vignette, 

 fig. 2. & 2. à droit & à gauche. Ce fourneau eft fait 

 de la terre dont fe fervent les fournaliftes pour la fa- 

 brique des creufets, mais moins fine ; elle eft coinpo- 

 fée de ciment de pots à beurre caftes, & de terre 

 glaife pétris enfemble : fa grandeur eft de dix-huit à 

 vingt pouces de hauteur,fur dix à douze de diamètre, 

 & deux piés & demi de long;ileft Séparé en deux dans 

 fa hauteur par une grille qui peut être indifférem- 

 ment de terre ou de fer. On pofe le bois fur cette 

 grille ; la partie inférieure D l'ert de cendrier : la fa- 

 ce fupérieure eft percée d'un trou rond B d'environ 

 dix pouces de diamètre ; ce trou rond eft environné 

 d'une efpece de bourlet qui Supporte la chaudière de 

 {oxA^fig.g. on appelle cette chaudière cueillere. 

 Cette cueillere eft divifée en deux ou trois portions 

 comme on voit ; ces divifions fervent à contenir des 

 matières de différentes forces ou qualités , Suivant 

 les ouvriers qui y travaillent, & chaque ouvrier 

 puife dans la divifion qui contient la compofition 

 dont il a befoin. 



Le fourneau a encore une autre ouverture H , à 

 laquelle on adapte un autre tuyau de tôle qui porte 

 les fumées hors de l'attelier , comme on voit dans 

 la vignette. Tout ce fourneau eft porté fur un banc 

 F G G G , au milieu de la hauteur duquel on a pra- 

 tiqué une tablette F, qui lert à placer différens uf- 

 tenfiles. 



A côté du fourneau on range plufieurs autres 

 bancs , tels qu'on les voit dans la vignette , & au bas 

 de la Plan. fig. 11. ce. font des efpeces de tables dont 

 le deffus eft à hauteur d'appui ; ces bancs font envi- 

 ronnés d'un rebord ; ils doivent être de deux ou trois 

 pouces moins hauts que la partie mpérieure du four- 

 neau , à un des côtés duquel ils doivent s'arranger 

 comme on voit dans la vignette. On a une plaque de 

 tole ou de fer , qu'on place de manière qu'elle porte 

 d'un bout fur le fourneau, &de l'autre fur le banc. 

 L'ufage de cette tole eft de ramafter les gouttes de ma- 

 tière fondue qui s'échappent delà cuilliere, ou que 

 l'ouvrier rejette du moule quand il eft trop plein. 



Quand l'ouvrier veut fondre un caractère , il prend 

 le moule préparé comme nous avons dit , & comme 

 on le voit fig. 1. de la main gauche , il place l'extré- 

 mité de l'arc ou archet dans l'entaille que nous avons 

 dit être à la partie inférieure de la matrice , afin 

 qu'elle s'applique exactement contre les longues pie- 

 ces & les parties faiilantes des blancs : il preflê en- 

 fuite les deux moitiés du moule , de manière que les 

 regiftres foient bien placés contre les faces latérales 

 de la matrice ; & il enduit fuperficieilement le fond 

 du jet d'un peu d'ocre délayé dans de Feau froide , 

 quand la lettre eft extrêmement fine. Cet enduit fait 

 couler le métal prornptement , &le précipite au fond 

 du parallélépipède vuide gavant que rafraîchi par le 

 contact de la furface des pièces qui forment cet el- 

 pace vuide , il ait eii le tems de fe figer & de s'arrê- 

 ter. On fe Sert de la même précaution dans l'ulage 

 du moule à réglet, dont nous parlerons plus bas. 

 Comme dans ce moule le métal a Souvent puis d'e- 

 paiffeur , & qu'il a beaucoup de chemina parcourir, 

 il n'en eft que plus difpofé à fe figer à ne pas def- 



